i 



1 









I 



i ? 

















\ 









Siegfried Reissek. 



barkeit selbst unter beschrankten Verhaltnissen, so viele Vortbeile fur sich, dass sie in kurzer Zeit in den 

 Unionsstaaten , in England, Irian d und an vielen Orten des Continents in Aufnabme gekommen ist. 

 ursprungliehe Art dieser Roste besteht darin , dass holzerne Kufen mit warmem Wasser gefullt werden, 

 in welche man die Leinstengcl legt. Durch Schlangenrohren , worin warme Dampfe circuliren , wird die 

 Temperatur in denselben gleiehmassig erhalten und so die Roste in drei Tagen absolvirt. Da das warme 

 Wasser dabei die Hauptrolle spielt, so wird der Zweek vollkommen erreicht, wenn dasselbe auf was 

 immer fur eine Weise in binreichender Temperatur erhalten wird. In Osterreich hat man dazu mit Vortheil 

 die Abflusse warmer Ouellen benutzt. Sogar Schwefelquellen sind dazu brauehbar. Zu Ullersdorf in 

 Mahren wird ein grosses Rost-Etablissement durch warme Schwefelquellen versorgt. Die Versuche, welche 

 der kaiserl. Rath Prof. Reuter in Wien, fiber diese Rostmethode angestellt hat, beweisen auf das Ent- 

 schiedenste, neben den grossen Vortheilen vor der gemischten Roste, die leichte Anwendbarkeit dcrselben 

 fiir jeden Landwirth. 



Audi bei dieser Rostungsart wird eine Gahrung im Stengel hervorgerufen , wic die lebhaften Gasaus- 

 scheidungen beim Verlaufe derselben lehren. Der Bast lost sich mit ungleich grosserer Reinheit , als bei 

 der gemischten Roste, von den umgebenden Schichten, und die Faserbundel desselben behalten Glanz, 

 Glatte und Weisse im viel hoheren Grade bei. 



An den Stengeln, welche nach der belgischen Methode vollstandig gerostet und hierauf gedorrt 

 wurden, lassen sich Bastbiindel und Bastfasern leicht mit der uberliegenden Rinde vom Holzkorper 

 ablosen. Sehr oft trennen sie sich wiihrend der Dorre, an vielen Stellen, wo die Rinde rissig ist, von 

 selbst ab. Die Eigenschaft der Bastschichte , sich am gerosteten und gedorrten Stengel beim Brechen und 

 Reiben der Lange nach in viele, ungleichdicke Faserbundel abzulosen, hangt genau mit ihrem Baue 

 zusammen. Es wurde friiher gesagt, dass die Bastschichte von ungleicher Dicke und stellenweise unter- 

 brochen sei, dass sie aus vielen, neben einander liegenden Faserbundeln bestehe. Daher losen sich auch 

 durch mechanische Einwirkung diese Bfindel ihrer ganzen Lange nach ab. Sie baben das Ansehen ein- 

 zelner Fasern, im Grunde aber bestelien sie im Durchmesser aus 30 — 40 und mehr, unter einander 

 verklebten Bastfasern, wie man sich leicht mit einem einfachen Vergrosserungsglase uberzeugen kann. 

 Ich bezeichne sie desshalb im Folgenden als Faserbundel, im Gegensatze zu den Fasern, worunter eini^clne 

 Bastzellen verstanden sind. 



Die Bastfasern, welche sich an gerosteten, gedorrten Stengeln von freien Stiicken ablosen, oder mit 

 den Fingern leicht abgelost werden konnen, stellen sich dar wie in Fig. XXV, XXVI. Man bemerkt die 

 Faserbundel an den wenigsten Stellen rein, glatt und glanzend, sondern an der oberen Seite von den 

 Uberresten der Rinde, an der unteren von jenen des Cambiums verunreinigt. In Fig. XXV, bei A 

 sind die Uberreste der Rindenschichte zu sehen, an denen man noch die einzelnen Zellen gut zu erkennen 

 im Stande ist, obwohl die meisten sehr rissig und verwittert sind. In diesen Zellen bemerkt man mitunter 

 die gebraunten Reste des Inhaltes, ebenso zeigen sich bei «, a, «, an der Oberflache der Fasern Reste 

 des frfiheren Zellinhaltes der Rinde. Sie sind mit Membranstucken untermischt, die im verschiedenen 

 Grade der Zerstorung stehen. Bei x ist ein Pflanzchen der oben ervvahnten Paccinia, welche bei der 

 Thauroste die schwarzen Pfinktchen an der Oberflache der Stengel verursacht. In Fig. XXVI sieht man 

 ein Faserbundel, welches von einem dunkelbraunen, eingeschrumpften Rindenstucke ^4, A, bedeckt wird. 

 Solchc Faserbfindel haben unter dem Mikroskope ein sehr schmutziges und unerfreuliclies Aussehen. 



Der Bau und die chemische Beschaffenheit der Faser sind unverandert geblieben. 



Durch das Brechen wird der Holzkorper des Iieinstengels vom Baste getrennt, durch das Schwingen 

 die dem Baste oberflachlich anklebenden Unreinigkeiten (Ageln) , welche hauptsachlich von den Rinden- 



resten herruhren, vollends entfernt. 



Processe sind rein mechanischer Natur. und bezwecken 



lediglich Ablosung und Reinigung der Faser. Je schonender man dabei verlahrt, eine desto grossere 

 Menge von Faserbundeln und Fasern wird erhalten; je weniger Sorgfalt angewendet wird, desto mehr 





Fasern, 

 leicliter 



liervor. 

 tabling 



wie 



zeigen 



#• 



